— 430 — 
quelle del platino ma molto minori di quelle dell'argento. La forma della curva è 
molto analoga alla C. 
IVA 
83. Le diverse azioni temporanee alle quali vennero sottoposti i fili sperimentati, 
cioè le azioni meccaniche e termiche, furono esercitate in diverso modo. Se osserviamo 
le temperature notate nell’ultima colonna delle tabelle riassuntive, vediamo che talvolta 
tra una esperienza e l’altra si hanno valori molto differenti, tal’altra il medesimo valore 
sì ripete più volte di seguito; oltre a ciò, molto variabile era la durata del periodo 
di riscaldamento. In causa di tutte queste differenze ed irregolarità sarebbe impossibile 
stabilire una relazione tra le dette azioni e le variazioni da esse prodotte nella re- 
sistenza elettrica e nell’elasticità; al contrario risulta manifesta una relazione tra 
queste due variazioni, tantochè i punti segnati sulle tavole, che hanno i moduli di 
torsione per ascisse e le resistenze per ordinate, si seguono con ‘continuità formando 
una curva regolare; per modo che le variazioni della resistenza sembrano direttamente 
dipendere da quelle dell’elasticità. 
(Questo risultato è confermato dall'esame più attento delle singole esperienze, il quale 
dimostra non solamente che esiste uno stato normale per le resistenze come per l’elasti- 
cità, ma ancora che i due stati normali vanno raggiungendosi simultaneamente per modo 
che ancora vien provato che ad ogni stato elastico corrisponde un determinato stato 
elettrico. Le considerazioni già fatte intorno all'effetto delle azioni meccaniche lo di- 
mostrano; ma il fatto viene ancor meglio posto in evidenza dalle azioni termiche. 
Nella serie A i punti 2, 3, 4e 5 sono ottenuti da 3 uguali riscaldamenti a 160°; i 
punti 9, 10, 11 da due a 195.° Nella serie B due riscaldamenti a 160° danno i 
punti 3, 4, 5; nella C con 3 riscaldamenti a 100° si sono ottenuti i punti 3, 4, 5 
e 6, con 2 a 150 i punti 6, 7, 8, con 4 a 200° i punti 8, 9, 10, 11, 12, e con 2 
a 250° i punti 13, 14, 15. Nell'ultima serie (D), non furono mai ripetute prove con 
uguali temperature. Ora in tutti questi 8 casi, senza eccezione, gli intervalli fra i 
successivi punti vennero gradatamente diminuendo, mentre i punti stessi si mantengono 
sempre sulla medesima curva; ciò significa che il riscaldamento va producendo sempre 
minor effetto, finchè la resistenza insieme all’elasticità abbiano raggiunto quello stato che 
diciamo normale. Le successive operazioni disturbano poi nel tempo stesso lo stato 
normale elettrico e l'elastico. 
34. Le nostre esperienze non si sono spinte che a temperature prossime ai 300°, 
ma sarebbe interessante seguire i fenomeni studiati fino a quelle temperature eleva- 
tissime che dinno luogo allo stato di ricocimento. È noto però che il modulo di 
elasticità non continua ad aumentare, ma soffre invece una diminuzione tale da renderlo 
in generale inferiore a quello iniziale dello stato di incrudimento (per il platino la 
diminuzione è di circa 0,090, per l'argento 0,053, per il ferro 0,0086); le ascisse delle 
nostre curve ritornerebbero dunque sopra i valori prima posseduti, e, se in realtà è 
vera la relazione in parola, lo stesso dovrebbe accadere per le ordinate (resistenze); 
senonchè il ricocimento produce sì profonda modificazione in tutte le proprietà del 
filo, che tale ritorno delle ordinate ai primitivi valori, cioè tale ritorno della linea 
sopra sè stessa, non potrebbe verificarsi che approssimatamente. Ora le esperienze fatte 
